নাইলন

'নাইলন* হৈছে এমাইড সংযোগৰদ্বাৰা চিহ্নিত সংশ্লেষিত পলিমাৰৰ এটা পৰিয়াল, সাধাৰণতে আলিফেটিক বা অৰ্ধ-সুগন্ধি গোটক সংযোগ কৰে। [[synthetic polymer]] [[amide]] [[aliphatic]] [[Polyamide#Classification|semi-aromatic]]

নাইলনবোৰ সাধাৰণতে মুগা বৰণৰ হয় আৰু এক কোমল গাঁথনি ধাৰণ কৰিব পাৰে, কিছুমান প্ৰকাৰে ৰেচমৰ দৰে চেহেৰা প্ৰদৰ্শন কৰে। থাৰ্মোপ্লাষ্টিক হিচাপে, নাইলনবোৰ আঁহ, ফিল্ম আৰু বিভিন্ন আকৃতিলৈ গলাই সংসাধিত কৰিব পাৰি। নাইলনৰ গুণাগুণবোৰ প্ৰায়ে বিভিন্ন এডিটিভৰ সৈতে মিহলি কৰি সংশোধন কৰা হয়। [[silk]] [[thermoplastic]] [[Thin film|films]]         

বিভিন্নপ্ৰকাৰৰ নাইলন উপলব্ধ। নাইলন-এক্সৱাই নামৰ এটা পৰিয়াল ক্ৰমান্বয়ে X আৰু Y কাৰ্বন শৃংখল দৈৰ্ঘ্যৰ ডাইমাইন আৰু ডাইকাৰ্বক্সিলিক এচিডৰপৰা আহৰণ কৰা হয়। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদাহৰণ হৈছে নাইলন-6,6 ()। নাইলন-জেড নামৰ আন এটা পৰিয়াল কাৰ্বন শৃংখল দৈৰ্ঘ্য Z থকা এমিন'কাৰ্বক্সিলিক এচিডৰপৰা আহৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ এটা উদাহৰণ হ'ল নাইলন-[6]। [[diamine]] [[dicarboxylic acid]] [[amino acid|aminocarboxylic acid]]

নাইলন পলিমাৰৰ ব্যাপক বাণিজ্যিক প্ৰয়োগ আছে, যাৰ ভিতৰত আছে বস্ত্ৰ আৰু আঁহ (যেনে পোছাক, মজিয়া আৰু ৰবৰৰ শক্তিবৃদ্ধি), বাহন আৰু বৈদ্যুতিক সঁজুলিৰ বাবে সাঁচযুক্ত উপাদান, আৰু ফিল্ম (বেছিভাগ খাদ্য পেকেজিংৰ বাবে)। [[textile]] [[food packaging]]  

== ইতিহাস ==


=== ডুপণ্ট আৰু নাইলনৰ আৱিষ্কাৰ ===
ডুপণ্টৰ গৱেষকসকলে চেলুল'জ-আধাৰিত আঁহ বিকশিত কৰা আৰম্ভ কৰিছিল, যাৰ ফলত সংশ্লেষিত ফাইবাৰ ৰেয়ন হৈছিল। ৰেয়নৰ সৈতে ডুপণ্টৰ অভিজ্ঞতা নাইলনৰ বিকাশ আৰু বিপণনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পূৰ্বসূৰী আছিল। [[DuPont]] [[rayon]]   

ডুপণ্টৰ নাইলনৰ আৱিষ্কাৰ এঘাৰবছৰীয়া সময়ছোৱাত চলিছিল, ১৯২৭ চনত পলিমাৰৰ প্ৰাৰম্ভিক গৱেষণা কাৰ্যসূচীৰপৰা ১৯৩৮ চনত ইয়াৰ ঘোষণালৈকে, ১৯৩৯ চনৰ নিউয়ৰ্ক বিশ্ব মেলা মুকলি হোৱাৰ অলপ আগতে। ১৯২৭ চনত চাৰ্লছ ষ্টাইনে পৰামৰ্শ দিয়া ডুপণ্টৰ এক নতুন সাংগঠনিক গাঁথনিৰপৰা এই প্ৰকল্পটো বিকশিত হৈছিল, য'ত ৰাসায়নিক বিভাগটো কেইবাটাও সৰু গৱেষণা দলেৰে গঠিত হ'ব যি ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ "অগ্ৰণী গৱেষণা"ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব আৰু "ব্যাৱহাৰিক প্ৰয়োগৰ দিশে আগুৱাই যাব।" [[1939 New York World's Fair]] [[Charles Stine]] [[Wallace Hume Carothers]] [[Hermann Staudinger]]      Harvard instructor [[Wallace Hume Carothers]] was hired to direct the polymer research group. Initially he was allowed to focus on pure research, building on and testing the theories of German chemist [[Hermann Staudinger]]. He was very successful, as research he undertook greatly improved the knowledge of polymers and contributed to the science.

নাইলন আছিল প্ৰথম বাণিজ্যিকভাৱে সফল সংশ্লেষিত থাৰ্মোপ্লাষ্টিক পলিমাৰ। ডুপণ্টে ১৯২৭ চনত ইয়াৰ গৱেষণা প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছিল। [[thermoplastic]] [[Science History Institute]]  
১৯৩৫ চনৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ডুপণ্ট এক্সপেৰিমেণ্টেল ষ্টেচনৰ ডুপণ্টৰ গৱেষণা কেন্দ্ৰত ৱালেছ হিউম কেৰাথাৰ্ছে প্ৰথম নাইলন, নাইলন ৬৬, সংশ্লেষণ কৰিছিল। কেৰাথাৰ্ছৰ কামৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে, আইজি ফাৰ্বেনৰ পল শ্লেকে ১৯৩৮ চনৰ ২৯ জানুৱাৰীত কেপ্ৰ'লেক্টামৰ ওপৰত আধাৰিত এক পৃথক অণু নাইলন&nbsp; ৬ বিকশিত কৰিছিল। [[nylon 66]] [[DuPont Experimental Station]] [[Science History Institute]] [[Paul Schlack]] [[IG Farben]] [[nylon 6|nylon&nbsp; 6]] [[caprolactam]]         

১৯৩০ চনৰ বসন্তকালত, কেৰাথাৰ্ছ আৰু তেওঁৰ দলে ইতিমধ্যে দুটা নতুন পলিমাৰ সংশ্লেষণ কৰিছিল। প্ৰথমটো আছিল নিঅ'প্ৰিন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত এক সংশ্লেষিত ৰবৰ। দ্বিতীয়টো আছিল এক স্থিতিস্থাপক পেষ্ট যি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত অতি শক্তিশালী হৈ পৰিছিল; পিছলৈ ই নাইলনলৈ পৰিণত হ'ব। এই আৱিষ্কাৰবোৰৰ পিছত, কেৰাথাৰ্ছৰ দলটোৱে ইয়াৰ গৱেষণাক সাধাৰণ পলিমাৰাইজেচনৰ অনুসন্ধান কৰা এক অধিক বিশুদ্ধ গৱেষণা পদ্ধতিৰপৰা "ঔদ্যোগিক প্ৰয়োগৰ বাবে নিজকে ধাৰ দিব পৰা এটা ৰাসায়নিক সংমিশ্ৰণ" বিচাৰি উলিওৱাৰ অধিক ব্যাৱহাৰিকভাৱে কেন্দ্ৰীভূত লক্ষ্যলৈ স্থানান্তৰিত কৰিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছিল। [[neoprene]]   

অৱশেষত ১৯৩৫ চনৰ আৰম্ভণিলৈকে "পলিমাৰ ৬-৬" নামৰ এটা পলিমাৰ উৎপাদন কৰা হোৱা নাছিল। কেৰাথাৰ্ছৰ সহকৰ্মী, ৱাশ্বিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ জুলিয়ান ডব্লিউ হিলে ১৯৩০ চনত পলিয়েষ্টাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ শীতল অংকন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এই শীতল অংকন পদ্ধতিটো পিছত ১৯৩৫ চনত কেৰথৰ্ছে নাইলন সম্পূৰ্ণৰূপে বিকশিত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। নাইলনৰ (নাইলন ৬.৬) প্ৰথম উদাহৰণ ১৯৩৫ চনৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ডুপণ্ট এক্সপেৰিমেণ্টেল ষ্টেচনৰ ডুপণ্টৰ গৱেষণা কেন্দ্ৰত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। [[Washington University in St. Louis|Washington University]] [[Julian W. Hill]] [[Drawing (manufacturing)#Plastic drawing|cold drawing]] [[polyester]]       It had all the desired properties of elasticity and strength. However, it also required a complex manufacturing process that would become the basis of industrial production in the future. DuPont obtained a patent for the polymer in September 1938, and quickly achieved a monopoly of the fiber. Carothers died 16 months before the announcement of nylon, therefore he was never able to see his success. The name "Nylon" came from the a modification of *norun* (no run) into a unique name that could be used to market the product but was not trademarked.

১৯৩৮ চনত নাইলন-ব্ৰিষ্টলড টুথব্ৰাছত নাইলন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাণিজ্যিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, তাৰ পিছত মহিলাৰ ষ্টকিংছ বা "নাইলন"ত অধিক বিখ্যাতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল যাক ১৯৩৯ চনৰ নিউয়ৰ্ক ৱৰ্ল্ডছ ফেয়াৰত দেখুওৱা হৈছিল আৰু ১৯৪০ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাণিজ্যিকভাৱে বিক্ৰী কৰা হৈছিল, যাৰ পিছত তেওঁলোকে বজাৰত তেওঁলোকৰ প্ৰথম বছৰত ৬৪ নিযুতযোৰ বিক্ৰী কৰি তাৎক্ষণিক বাণিজ্যিক সফলতা লাভ কৰিছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত, প্ৰায় সকলো নাইলন উৎপাদন পেৰাচুট আৰু পেৰাচুট কৰ্ডত ব্যৱহাৰৰ বাবে সামৰিক বাহিনীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। যুদ্ধকালীন নাইলন আৰু অন্যান্য প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰে নতুন সামগ্ৰীৰ বজাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিছিল। [[bristle]] [[toothbrush]] [[stocking]] [[parachutes]] [[parachute cord]] [[plastics]]      

নাইলনৰ উৎপাদনৰ বাবে ডুপণ্টৰ তিনিটা বিভাগৰ মাজত আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল: ৰাসায়নিক গৱেষণা বিভাগ, এম'নিয়া বিভাগ, আৰু ৰেয়ন বিভাগ। নাইলনৰ কিছুমান মুখ্য উপাদান উচ্চ চাপৰ ৰসায়ন ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰিব লগা হৈছিল, যি হৈছে এম'নিয়া বিভাগৰ দক্ষতাৰ মুখ্য ক্ষেত্ৰ। নাইলনক "এম'নিয়া বিভাগলৈ ঈশ্বৰে প্ৰেৰণ কৰা" বুলি গণ্য কৰা হৈছিল, যি আৰ্থিক সংকটত আছিল। নাইলনৰ প্ৰতিক্ৰিয়াকাৰীয়ে সোনকালেই এম'নিয়া বিভাগৰ বিক্ৰীৰ আধা অংশ গঠন কৰিছিল আৰু ডুপণ্টত চাকৰি আৰু ৰাজহ সৃষ্টি কৰি তেওঁলোকক মহামন্দাৰ সময়ৰপৰা ওলাই অহাত সহায় কৰিছিল। [[high pressure chemistry]] [[Great Depression]]  

ডুপণ্টৰ নাইলন প্ৰকল্পই উদ্যোগত ৰাসায়নিক অভিযান্ত্ৰিকীৰ গুৰুত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, চাকৰি সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিছিল, আৰু ৰাসায়নিক অভিযান্ত্ৰিক কৌশলৰ অগ্ৰগতি বৃদ্ধি কৰিছিল। দৰাচলতে, ই এটা ৰাসায়নিক কাৰখানা বিকশিত কৰিছিল যি 1800টা চাকৰি প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই সময়ৰ শেহতীয়া প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিছিল, যাক আজিও ৰাসায়নিক প্ৰকল্পৰ বাবে এক আৰ্হি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। [[chemical engineering]] [[National Historic Chemical Landmark]] [[American Chemical Society]]    The ability to acquire a large number of chemists and engineers quickly was a huge contribution to the success of DuPont's nylon project. The first nylon plant was located at Seaford, Delaware, beginning commercial production on December 15, 1939. On October 26, 1995, the Seaford plant was designated a [[National Historic Chemical Landmark]] by the [[American Chemical Society]].

=== প্ৰাৰম্ভিক বিপণন কৌশল ===

নাইলনৰ জনপ্ৰিয়তাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ডুপণ্টৰ বিপণন কৌশলৰপৰা উদ্ভৱ হৈছে। সামগ্ৰীটো সাধাৰণ বজাৰত উপলব্ধ হোৱাৰ আগতে চাহিদা বৃদ্ধি কৰিবলৈ ডুপণ্টে ফাইবাৰৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল। ১৯৩৮ চনৰ ২৭ অক্টোবৰত নিউয়ৰ্ক চহৰৰ বিশ্ব মেলাৰ স্থানত "হেৰাল্ড ট্ৰিবিউন"ৰ বাৰ্ষিক "ফ'ৰাম অন কাৰেণ্ট প্ৰব্লেমছ"ৰ অন্তিম অধিৱেশনত নাইলনৰ বাণিজ্যিক ঘোষণা হৈছিল। আৰু ১৯৩৯ চনত ছান ফ্ৰান্সিছকোত অনুষ্ঠিত গোল্ডেন গেট আন্তৰ্জাতিক প্ৰদৰ্শনীত ডুপণ্টৰ "ৱাণ্ডাৰ ৱৰ্ল্ড অৱ কেমিষ্ট্ৰী"ত প্ৰদৰ্শিত হৈছিল। ১৯৪০ চনৰ ১৫ মে'লৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ নিৰ্বাচিত দোকানলৈ প্ৰকৃত নাইলনৰ মোজা প্ৰেৰণ কৰা হোৱা নাছিল। অৱশ্যে, তাৰ আগতে ডেলাৱেৰত এক সীমিতসংখ্যক বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছিল। ১৯৩৯ চনৰ ২৪ অক্টোবৰ তাৰিখে ডেলাৱেৰৰ উইলমিংটনত নাইলনৰ মোজাৰ প্ৰথম ৰাজহুৱা বিক্ৰী হৈছিল। ৪,০০০যোৰ মোজা উপলব্ধ আছিল, যিবোৰ তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিক্ৰী কৰা হৈছিল। [[New York Herald Tribune|Herald Tribune]] [[Golden Gate International Exposition]] [[Fully fashioned stockings|nylon stockings]]          The "first man-made organic textile fibre" which was derived from "coal, water and air" and promised to be "as strong as steel, as fine as the spider's web" was received enthusiastically by the audience, many of them middle-class women, and made the headlines of most newspapers. Nylon was introduced as part of "The world of tomorrow" at the 1939 New York World's Fair 

অভিযানটোৰ আন এটা অতিৰিক্ত বোনাচ আছিল যে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে জাপানৰপৰা ৰেচম আমদানি হ্ৰাস কৰা, এক যুক্তি যি বহুতো সতৰ্ক গ্ৰাহকক জিকিছিল। আনকি ৰাষ্ট্ৰপতি ৰুজভেল্টৰ মন্ত্ৰীসভাৰদ্বাৰাও নাইলনৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল, যি সমলটো আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰাৰ পাঁচ দিন পাছত ইয়াৰ "বিশাল আৰু আকৰ্ষণীয় অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনা"ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল। [[Franklin D. Roosevelt|President Roosevelt]]

অৱশ্যে, নাইলনৰ ওপৰত প্ৰাৰম্ভিক উত্তেজনাই সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ই অযুক্তিকৰ প্ৰত্যাশাত ইন্ধন যোগাইছিল যে নাইলন ৰেচমতকৈ ভাল হ'ব, তীখাৰ দৰে শক্তিশালী এক অলৌকিক কাপোৰ যি চিৰদিন থাকিব আৰু কেতিয়াও চলিব নোৱাৰে। "নিউ হোচিয়েৰী হোল্ড ষ্ট্ৰং এজ ষ্টীল" আৰু "নো ম'ৰ ৰানচ" আদিৰ দৰে দাবীৰ বিপদ উপলব্ধি কৰি, ডুপণ্টে মূল ঘোষণাৰ চৰ্তাৱলী পিছুৱাই নিছিল, বিশেষকৈ যিবোৰত কোৱা হৈছিল যে নাইলনে তীখাৰ শক্তি লাভ কৰিব। 

লগতে, ডুপণ্টৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকসকলে নাইলনক এক বৈপ্লৱিক মানৱ-নিৰ্মিত সামগ্ৰী হিচাপে বিপণন কৰিছিল তেওঁলোকে প্ৰথমতে উপলব্ধি কৰা নাছিল যে কিছুমান গ্ৰাহকে সংশ্লেষিত কাপোৰৰ প্ৰতি অস্বস্তি আৰু অবিশ্বাস, আনকি ভয়ৰ অনুভূতি অনুভৱ কৰিছিল। নতুন পলিমাৰৰ বাবে ডুপণ্টৰ ১৯৩৮ চনৰ পেটেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা বিশেষভাৱে ক্ষতিকাৰক বাতৰি অংকন কৰি পৰামৰ্শ দিছিল যে নাইলন উৎপাদনৰ এটা পদ্ধতি হ'ব পাৰে মৃতদেহৰপৰা আহৰণ কৰা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ কেডাভেৰিন (পেণ্টামিথাইলেনেডিয়ামাইন) ব্যৱহাৰ কৰা। যদিও বিজ্ঞানীসকলে দাবী কৰিছিল যে কয়লা গৰম কৰিও কেডাভেৰিন নিষ্কাশন কৰা হৈছিল, জনসাধাৰণে প্ৰায়ে শুনিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। এগৰাকী মহিলাই ডুপণ্টৰ এজন মুখ্য বিজ্ঞানীৰ মুখা-মুখি হৈছিল আৰু উৰাবাতৰিটো সঁচা নহয় বুলি মানি ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। [[cadaverine]]   

ডুপণ্টে ইয়াৰ প্ৰচাৰ কৌশল সলনি কৰিছিল, জোৰ দিছিল যে নাইলন "কয়লা, বায়ু আৰু পানী"ৰপৰা বনোৱা হৈছিল, আৰু নাইলনৰ অন্তৰ্নিহিত গুণাগুণৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াৰ ব্যক্তিগত আৰু নান্দনিক দিশবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া আৰম্ভ কৰিছিল। এনেদৰে নাইলনক পোহনীয়া কৰা হৈছিল, আৰু "যদি ই নাইলন হয়, ই ধুনীয়া, আৰু অহ! ই কিমান সোনকালে শুকায়! ।"   

=== নাইলন কাপোৰৰ উৎপাদন ===


১৯৪০ চনত নাইলনৰ দেশজোৰা মুক্তিৰ পিছত, ইয়াৰ উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিল। কেৱল সেই বছৰতে, 1300 টন কাপোৰ উৎপাদন কৰা হৈছিল, যি এই অভিনৱ সামগ্ৰীৰ বাবে এক উল্লেখনীয় আৰম্ভণি চিহ্নিত কৰিছিল। [8]: 100 নাইলনৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছিল, বিশেষকৈ নাইলনৰ মোজাৰ বাবে, যি এক তাৎক্ষণিক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল। বজাৰত তেওঁলোকৰ প্ৰথম বছৰত, আশ্চৰ্যজনকভাৱে 64 নিযুতযোৰ নাইলন মোজা বিক্ৰী কৰা হৈছিল, যি দৈনন্দিন জীৱন আৰু ফেশ্বনৰ সৈতে কাপোৰৰ দ্ৰুত একত্ৰীকৰণ প্ৰতিফলিত কৰে। [8]: 101 নাইলনৰ সফলতা ইমানেই আছিল যে ১৯৪১ চনত, ইয়াৰ আৰম্ভণিৰ ঠিক এবছৰ পাছত, বৰ্ধিত চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ আৰু এই জনপ্ৰিয় কাপোৰৰ স্থিৰ যোগান নিশ্চিত কৰিবলৈ ভাৰ্জিনিয়াৰ মাৰ্টিনচভিলত এটা দ্বিতীয় কাৰখানা খোলা হৈছিল। এই সম্প্ৰসাৰণে বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ ওপৰত নাইলনৰ গভীৰ প্ৰভাৱ আৰু এক বহুমুখী আৰু আকাংক্ষিত সামগ্ৰী হিচাপে ইয়াৰ দ্ৰুত উত্থানৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল।





যদিও নাইলনক মানুহৰ স্থায়ী আৰু অবিনাশী সামগ্ৰী হিচাপে বিপণন কৰা হৈছিল, ইয়াক ৰেচমৰ মোজাৰ মূল্যতকৈ প্ৰায় ডেৰ গুণ (প্ৰতি পাউণ্ড নাইলনৰ প্ৰতি পাউণ্ড ২.৭৯ ডলাৰৰ বিপৰীতে ২.৭৯ ডলাৰ) প্ৰায় ডেৰ গুণ মূল্যত বিক্ৰী কৰা হৈছিল। [[silk]]    Sales of nylon stockings were strong in part due to changes in women's fashion. As Lauren Olds explains: "by 1939 [hemlines] had inched back up to the knee, closing the decade just as it started off". The shorter skirts were accompanied by a demand for stockings that offered fuller coverage without the use of garters to hold them up.

অৱশ্যে, ১৯৪২ চনৰ ১১ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে, নাইলন উৎপাদনক উপভোক্তা সামগ্ৰীৰপৰা সামৰিক বাহিনীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীলৈ পুনঃনিৰ্দেশিত কৰা হৈছিল। যদিও যুদ্ধৰ আগতে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰা নাইলন ষ্টকিংবোৰ ক্ৰয় কৰিব পৰা গৈছিল, সেইবোৰ সাধাৰণতে ক'লা বজাৰত ২০ ডলাৰলৈকে বিক্ৰী কৰা হৈছিল। [[World War II]]   DuPont's production of nylon stockings and other lingerie stopped, and most manufactured nylon was used to make parachutes and tents for [[World War II]].

যুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পিছত, নাইলনৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবে বহু আশাৰে অপেক্ষা কৰা হৈছিল। যদিও ডুপণ্টে বাৰ্ষিক ৩৬০ নিযুতযোৰ ষ্টকিং উৎপাদনৰ অনুমান কৰিছিল, যুদ্ধকালীন উৎপাদনৰ সলনি উপভোক্তালৈ ৰূপান্তৰ কৰাত পলম হৈছিল। যুদ্ধৰ শেষৰপৰা ১৯৫২ চনৰ ভিতৰত, ষ্টকিং আৰু অন্তৰ্বাসৰ উৎপাদনত বিশ্বৰ নাইলনৰ ৮০% ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। ডুপণ্টে অসামৰিক চাহিদা পূৰণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল, আৰু ইয়াৰ উৎপাদন নিৰন্তৰ সম্প্ৰসাৰিত কৰিছিল। [[nylon riots]]    In 1946, the demand for nylon stockings could not be satisfied, which led to the [[nylon riots]]. In one instance, an estimated 40,000 people lined up in Pittsburgh to buy 13,000 pairs of nylons. In the meantime, women cut up nylon tents and parachutes left from the war in order to make blouses and wedding dresses. 

=== নাইলন মিশ্ৰণৰ পৰিচয় ===

যিহেতু বিশুদ্ধ নাইলন হোচিয়াৰী এক বহল বজাৰত বিক্ৰী কৰা হৈছিল, সমস্যাবোৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছিল। নাইলনৰ মোজাবোৰ ভঙ্গুৰ পোৱা গৈছিল, এই অৰ্থত যে সূতাডাল প্ৰায়ে দীঘলীয়াকৈ খোল খোৱাৰ প্ৰৱণতা আছিল, যাৰ ফলত 'ৰান' সৃষ্টি হৈছিল। আৰ্দ্ৰতা "দুষ্ট" হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে গৰম বা সেমেকা পৰিস্থিতিত ছালৰ ওচৰৰ কাপোৰৰ ভিতৰত থাকি যায়। নাইলনৰ কাপোৰ খজুৱতিও হ'ব পাৰে আৰু ঘৰ্ষণৰদ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা স্থিৰ বৈদ্যুতিক আধানৰ ফলত লাগি ধৰা আৰু কেতিয়াবা স্ফুলিঙ্গ ওলায়। লগতে, কিছুমান পৰিস্থিতিৰ অধীনত, নাইলনে মোজা ক্ষয় হ'ব পাৰে, ছিদ্ৰ কৰিব পাৰে বা ছিঙি পেলাব পাৰে। [[Polymer degradation#Hydrolysis|acid hydrolysis]] [[air pollution]]            People also reported that pure nylon textiles could be uncomfortable due to nylon's lack of absorbency.     Scientists explained this as [[Polymer degradation#Hydrolysis|acid hydrolysis]] resulting from [[air pollution]], attributing it to London smog in 1952, as well as poor air quality in New York and Los Angeles.   

বিশুদ্ধ নাইলন কাপোৰৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ল নাইলনক অন্যান্য বিদ্যমান আঁহ বা পলিমাৰ যেনে কপাহ, পলিয়েষ্টাৰ আৰু স্পেনডেস্কৰ সৈতে মিহলি কৰা। ইয়াৰ ফলত মিশ্ৰিত কাপোৰৰ এক বিস্তৃত বিন্যাসৰ বিকাশ হৈছিল। নতুন নাইলন মিশ্ৰণবোৰে নাইলনৰ আকাংক্ষিত গুণাগুণ (স্থিতিস্থাপকতা, স্থায়িত্ব, ৰং কৰাৰ ক্ষমতা) ধৰি ৰাখিছিল আৰু কাপোৰৰ মূল্য কম আৰু সুলভ কৰি ৰাখিছিল। কাপোৰৰ মিশ্ৰণত "বুনাৰা" (ঊণ-শহাপহু-নাইলন) আৰু "কেচমেট" (ঊল-নাইলন-নোম) আদিৰ দৰে মিশ্ৰণ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। [[cotton]] [[polyester]] [[spandex]] [[United States Army|Army]] [[United States Navy|Navy]]     As of 1950, the New York Quartermaster Procurement Agency (NYQMPA), which developed and tested textiles for the [[United States Army|Army]] and [[United States Navy|Navy]], had committed to developing a wool-nylon blend. They were not the only ones to introduce blends of both natural and synthetic fibers. *America's Textile Reporter* referred to 1951 as the "Year of the blending of the fibres".  In Britain, in November 1951, the inaugural address of the 198th session of the Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce focused on the blending of textiles.

ডুপণ্টৰ ফেব্ৰিক ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে চতুৰতাৰে ফৰাচী ফেশ্বন ডিজাইনাৰসকলক লক্ষ্য কৰি লৈছিল, তেওঁলোকক কাপোৰৰ নমুনা যোগান ধৰিছিল। ১৯৫৫ চনত, কোকো চেনেল, জিন পাটৌ আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান ডিঅ'ৰৰ দৰে ডিজাইনাৰসকলে ডুপণ্ট ফাইবাৰেৰে নিৰ্মিত গাউনবোৰ দেখুৱাইছিল, আৰু ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফাৰ হৰ্ষ্ট পি হৰ্ষ্টক তেওঁলোকৰ ডুপণ্ট কাপোৰৰ ব্যৱহাৰ নথিভুক্ত কৰিবলৈ নিয়োগ কৰা হৈছিল। [[Coco Chanel]] [[Jean Patou]] [[Christian Dior]] [[Horst P. Horst]]   *American Fabrics* credited blends with providing "creative possibilities and new ideas for fashions which had been hitherto undreamed of."

=== ব্যুৎপত্তি ===

ডুপণ্টে ইয়াৰ নতুন উৎপাদনৰ বাবে নাম সৃষ্টি কৰিবলৈ এক বিস্তৃত প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে গৈছিল। In 1940, John W. Eckelberry of DuPont stated that the letters "nyl" were arbitrary, and the "on" was copied from the suffixes of other fibers such as [[cotton]] and [[rayon]]. A later publication by DuPont (*Context*, vol.&nbsp; 7, no.&nbsp; 2, 1978) explained that the name was originally intended to be "No-Run" ("run" meaning "unravel") but was modified to avoid making such an unjustified claim. Since the products were not really run-proof, the vowels were swapped to produce "nuron", which was changed to "nilon" "to make it sound less like a nerve tonic". For clarity in pronunciation, the "i" was changed to "y".

এটা স্থায়ী নগৰীয়া কিংবদন্তি আছে যে নামটো "নিউয়ৰ্ক" আৰু "লণ্ডন"ৰপৰা উদ্ভৱ হৈছে; অৱশ্যে, লণ্ডনৰ কোনো সংগঠনেই নাইলনৰ গৱেষণা আৰু উৎপাদনত জড়িত নাছিল। [[urban legend]]  

=== দীৰ্ঘম্যাদী জনপ্ৰিয়তা[সম্পাদনা কৰক] ===
নাইলনৰ জনপ্ৰিয়তা 1940 আৰু 1950 ৰ দশকত ইয়াৰ স্থায়িত্ব আৰু নিখুঁততাৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছিল। 1970 ৰ দশকত, ইয়াৰ নমনীয়তা আৰু মূল্যৰ বাবে ই অধিক জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল। 

১৯৭০ চনত তেলৰ নাটনি হোৱা সত্ত্বেও, ১৯৬০ৰ দশকৰপৰা ১৯৮০-ৰ দশকৰ ভিতৰত নাইলন বস্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ প্ৰতি বছৰে ৭.৫% হাৰত বৃদ্ধি হৈ আছিল। অৱশ্যে সংশ্লেষিত আঁহৰ সামগ্ৰিক উৎপাদন ১৯৬৫ চনত বিশ্বৰ বস্ত্ৰ উৎপাদনৰ ৬৩% ৰপৰা ১৯৭০ চনৰ আৰম্ভণিতে বিশ্বৰ বস্ত্ৰ উৎপাদনৰ ৪৫% লৈ হ্ৰাস পাইছিল। "নতুন" প্ৰযুক্তিৰ আৱেদন হ্ৰাস পাইছিল, আৰু নাইলনৰ কাপোৰ "1970 ৰ দশকত শৈলীৰ বাহিৰলৈ গৈছিল।" লগতে, গ্ৰাহকসকল সমগ্ৰ উৎপাদন চক্ৰত পাৰিপাৰ্শ্বিক ব্যয়ৰ বিষয়ে চিন্তিত হৈ পৰিছিল: কেঁচা-মাল (তেল) প্ৰাপ্ত কৰা, উৎপাদনৰ সময়ত শক্তিৰ ব্যৱহাৰ, আঁহ সৃষ্টিৰ সময়ত উৎপাদিত আৱৰ্জনা, আৰু অৱশেষত জৈৱপচনশীল নোহোৱা সামগ্ৰীৰ আৱৰ্জনা নিষ্কাশন।  
1950 আৰু 1960-ৰ দশকৰপৰা সংশ্লেষিত আঁহে বজাৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা নাই। বিশ্বব্যাপী নাইলনৰ উৎপাদন 8.9 নিযুত টন বুলি অনুমান কৰা হৈছে।   

যদিও বিশুদ্ধ নাইলনৰ বহুতো ত্ৰুটি আছে আৰু এতিয়া ইয়াক খুব কমেই ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াৰ ডেৰিভেটিভবোৰে সমাজত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু অৰিহণা যোগাইছে। প্লাষ্টিক আৰু পলিমাৰাইজেচনৰ উৎপাদন সম্পৰ্কীয় বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰৰপৰা আৰম্ভ কৰি মন্দাৱস্থাৰ সময়ত অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ আৰু মহিলাৰ ফেশ্বনৰ পৰিৱৰ্তনলৈকে, নাইলন এক বৈপ্লৱিক সামগ্ৰী আছিল। এজন ইতিহাসবিদে নাইলনক "আকাংক্ষাৰ বস্তু" বুলি বৰ্ণনা কৰিছে, আৱিষ্কাৰটোক ২০ শতিকাৰ গ্ৰাহকসকলৰ দৃষ্টিত কোকা-কোলাৰ সৈতে তুলনা কৰিছে। [[Lunar Flag Assembly]]    The [[Lunar Flag Assembly]], the first flag planted on the moon in a symbolic gesture of celebration, was made of nylon. The flag itself cost $5.50 but had to have a specially designed flagpole with a horizontal bar so that it would appear to "fly". 

== ৰসায়নবিজ্ঞান ==


সাধাৰণ ব্যৱহাৰত, উপসৰ্গ "PA" (পলিএমাইড) বা "নাইলন" নামটো সালসলনিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু অৰ্থত সমতুল্য। [[polyamide]]

নাইলন পলিমাৰৰ বাবে ব্যৱহৃত নামকৰণ প্ৰথম সৰল আলিফেটিক নাইলনৰ সংশ্লেষণৰ সময়ত উদ্ভাৱন কৰা হৈছিল আৰু কাৰ্বক্সিলিক এচিড(বোৰ)ৰ কাৰ্বন(বোৰ) সহ, প্ৰতিটো মনোমাৰ এককত কাৰ্বনৰ সংখ্যা বৰ্ণনা কৰিবলৈ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত চক্ৰীয় আৰু সুগন্ধি মনোমাৰৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে বৰ্ণ বা বৰ্ণৰ সমষ্টি ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। "PA" বা "নাইলন"ৰ পিছৰ এটা সংখ্যায় এটা হ'ম'পলিমাৰ সূচায় যি হৈছে "মনাডিক" বা এটা এমিনো এচিডৰ ওপৰত আধাৰিত (বিয়োগ H2O) মনোমাৰ হিচাপে: [[homopolymer]]    
: PA 6 বা নাইলন 6: [NH−(CH<sub>2)</sub>5<sub>−</sub>CO]*n* ε-কেপ্ৰোলেক্টামৰ</sub> পৰা নিৰ্মিত। 

দুটা সংখ্যা বা আখৰৰ সমষ্টিয়ে দুটা মনোমাৰৰপৰা গঠিত এটা 'ডায়াডিক' হ'ম'পলিমাৰক সূচায়: এটা ডাইমাইন আৰু এটা ডাইকাৰ্বক্সিলিক এচিড। প্ৰথম সংখ্যাটোৱে ডায়েমিনত থকা কাৰ্বনৰ সংখ্যা সূচায়। স্পষ্টতাৰ বাবে সংখ্যা দুটাক কমাৰে পৃথক কৰিব লাগে, কিন্তু কমাটো প্ৰায়ে বাদ দিয়া হয়। 
: PA বা নাইলন 6,10 (বা 610): [NH−(CH<sub>2)</sub>6<sub>−</sub>NH−CO−(CH<sub>2)</sub>8<sub>−</sub>CO]*n* হেক্সামেথিলেনেডিয়ামাইন</sub> আৰু চেবেচিক এচিডৰপৰা নিৰ্মিত; [[hexamethylenediamine]] [[sebacic acid]]

কোপলিমাৰৰ বাবে কমোনোমাৰ বা কমোনোমাৰৰ যোৰবোৰ শ্লেছৰদ্বাৰা পৃথক কৰা হয়:
: PA 6/66: [NH−(CH<sub>2)</sub>6<sub>−</sub>NH−CO−(CH<sub>2)</sub><sub>4</sub>−CO]*n*-</sub>[NH−(CH<sub>2)</sub>5<sub>−</sub>CO]*m* কেপ্ৰ'লেক্টাম</sub>, হেক্সামেথিলেনেডিয়ামাইন আৰু এডিপিক এচিডৰপৰা নিৰ্মিত; 
: PA 66/610: [NH−(CH<sub>2)</sub>6<sub>−</sub>NH−CO−(CH<sub>2)</sub>4<sub>−</sub>CO]*n*−</sub>[NH−(CH<sub>2)</sub>6<sub>−</sub>NH−CO−(CH<sub>2)</sub>8<sub>−</sub>CO]*m* হেক্সামেথিলেনেডিয়ামাইন</sub>, এডিপিক এচিড আৰু চেবেচিক এচিডৰপৰা নিৰ্মিত। 

পলিমাৰ শৃংখলাত পুনৰাবৃত্তি হোৱা এককৰ কাৰ্বক্সিলিক এচিড অংশৰ 60% বা অধিক মোল টেৰেফঠেলিক এচিড (টিপিএ) আৰু আইচোফঠেলিক এচিড (আইপিএ)ৰ সংমিশ্ৰণেৰে গঠিত হ'লে পলিফঠেলামাইড (চমুকৈ পিপিএ) শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। [[polyphthalamide]] [[terephthalic acid]] [[isophthalic acid]]

== ধৰণসমূহ ==

=== নাইলন 66 আৰু সম্পৰ্কিত হেটেৰোপলিমাৰ ===


নাইলন 66 আৰু সম্পৰ্কিত পলিমাইডবোৰ হৈছে ডাইমাইন আৰু ডাইকাৰ্বক্সিলিক এচিডৰ সমান অংশৰপৰা গঠন হোৱা ঘনীভূত পলিমাৰ। প্ৰথম ক্ষেত্ৰত, "পুনৰাবৃত্তি একক"ৰ ABAB গাঁথনি আছে, যেনে বহুতো পলিয়েষ্টাৰ আৰু পলিইউৰেথেনতো দেখা যায়। যিহেতু এই কোপলিমাৰৰ প্ৰতিটো মনোমাৰৰ দুয়োটা প্ৰান্তত একে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল গোট থাকে, সেয়েহে এমাইড বন্ধনৰ দিশ প্ৰতিটো মনোমাৰৰ মাজত বিপৰীত হয়, প্ৰাকৃতিক পলিমাইড প্ৰ'টিনৰ বিপৰীতে, যাৰ সামগ্ৰিক দিশ থাকে: C টাৰ্মিনেল&nbsp; &nbsp; → N টাৰ্মিনেল&nbsp; । দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত (তথাকথিত AA), পুনৰাবৃত্তি এককটো একক মনোমাৰৰ সৈতে খাপ খায়। [[condensation polymer]] [[diamine]] [[dicarboxylic acid]] [[polyester]] [[polyurethane]] [[functional group|reactive group]] [[peptide bond|amide bond]] [[polyamide]] [[protein]] [[carboxyl|C&nbsp; terminal]] [[amino|N&nbsp; terminal]]     

ডুপণ্টত ৱালেছ কেৰাথাৰ্ছে নাইলন ৬৬&nbsp; পেটেণ্ট কৰিছিল। [[nylon 66|nylon&nbsp; 66]]      
ডায়েমাইন আৰু ডাইকাৰ্বক্সিলিক এচিডৰ বিক্ৰিয়া জড়িত নাইলনৰ ক্ষেত্ৰত, অনুপাত সঠিকভাৱে পোৱাটো কঠিন, আৰু বিচ্যুতিৰ ফলত আকাংক্ষিত 10,000 ডাল্টনতকৈ কম আণৱিক ওজনত শৃংখল সমাপ্তি হ'ব পাৰে। এই সমস্যাটো দূৰ কৰিবলৈ, কোঠালিৰ উষ্ণতাত এটা স্ফটিক, কঠিন "নাইলন নিমখ" গঠন কৰিব পাৰি, ইটোৱে সিটোক নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ এচিড আৰু আধাৰৰ সঠিক 1:1 অনুপাত ব্যৱহাৰ কৰি। নিমখক বিশুদ্ধ কৰিবলৈ আৰু আকাংক্ষিত সঠিক ষ্টইকিঅ'মেট্ৰি প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ ইয়াক স্ফটিকীকৰণ কৰা হয়। গৰম কৰিলে, নিমখে পানী উৎপাদনৰ সৈতে নাইলন পলিমাৰ গঠন কৰিবলৈ বিক্ৰিয়া কৰে। [[Dalton (unit)|dalton]] [[crystal]] [[Salt (chemistry)|salt]] [[room temperature]] [[ratio]] [[acid]] [[Base (chemistry)|base]] 

পেণ্টামিথিলিন ডায়েমাইন আৰু চেবেচিক এচিডৰপৰা নিৰ্মিত নাইলন 510&nbsp; কে নাইলন 66&nbsp; ৰ কেৰাথাৰ্ছ পেটেণ্টত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল [[pentamethylene diamine]] [[hydrocarbon]]   Nylon 610 is produced similarly using hexamethylene diamine. These materials are more expensive because of the relatively high cost of sebacic acid. Owing to the high [[hydrocarbon]] content, nylon 610 is more hydrophobic and finds applications suited for this property, such as bristles.




এই পলিমাৰবোৰৰ উদাহৰণ যিবোৰ বাণিজ্যিকভাৱে উপলব্ধ আছিল বা আছিল:
* PA46 DSM ষ্টেনাইল
* PA410 DSM Ecopaxx
* PA4T DSM চাৰি টাই
* PA66 DuPont Zytel

=== নাইলন 6 আৰু সম্পৰ্কিত হ'মোপলিমাৰ ===


এই পলিমাৰবোৰ লেক্টাম বা এমিনো এচিডৰপৰা তৈয়াৰ কৰা হয়। লেক্টাম (চক্ৰীয় এমাইড) ব্যৱহাৰ কৰি সংশ্লেষিত পথটো আইজি ফাৰ্বেনত পল শ্লেকে বিকশিত কৰিছিল, যাৰ ফলত নাইলন 6&nbsp; , বা পলিকেপ্ৰ'লেক্টাম সৃষ্টি হৈছিল - যি এক আঙঠি-খোলা পলিমাৰাইজেচনৰদ্বাৰা গঠিত হৈছিল। কেপ্ৰ'লেক্টামৰ ভিতৰত থকা পেপটাইড বান্ধোন ভাঙি যায় আৰু দুয়োফালে উন্মুক্ত সক্ৰিয় গোটবোৰ দুটা নতুন বান্ধোনত সন্নিৱিষ্ট কৰা হয় কিয়নো মনোমাৰটো পলিমাৰ মেৰুদণ্ডৰ অংশ হৈ পৰে। [[Paul Schlack]] [[IG Farben]] [[caprolactam|polycaprolactam]] [[ring-opening polymerization]] [[functional group|active groups]]

নাইলন 6 ৰ গলনাংক নাইলন 66 ৰ গলনাংকতকৈ কম। হ'ম'পলিমাৰ নাইলনবোৰ এটা মনোমাৰৰপৰা আহৰণ কৰা হয়। [[nylon 66]]    



এই পলিমাৰবোৰৰ উদাহৰণ যিবোৰ বাণিজ্যিকভাৱে উপলব্ধ আছিল বা আছিল:
* PA6 Lanxess Durethan B
* PA11 আৰ্কেমা ৰিলচান
* PA12 Evonik Vestamid L

=== নাইলন ১,৬ ===


নাইলনবোৰ এচিড অনুঘটক ব্যৱহাৰ কৰি ডাইনাইট্ৰাইলৰপৰাও সংশ্লেষণ কৰিব পাৰি। উদাহৰণ স্বৰূপে, এই পদ্ধতিটো এডিপোনাইট্ৰাইল, ফৰ্মেলডিহাইড আৰু পানীৰপৰা নাইলন 1,6 প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে প্ৰযোজ্য। ইয়াৰ উপৰি, এই পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি নাইলন ডায়ল আৰু ডাইনাইট্ৰাইলৰপৰাও সংশ্লেষণ কৰিব পাৰি। [[nylon 1,6]] [[adiponitrile]] [[formaldehyde]] [[diol]]    

=== কোপলিমাৰ ===

কোপলিমাৰ প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে নাইলন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা মনোমাৰ বা মনোমাৰৰ সমষ্টিৰ মিশ্ৰণ বনোৱা সহজ। ই স্ফটিকীয়তা হ্ৰাস কৰে আৰু সেয়েহে গলনাংক হ্ৰাস কৰিব পাৰে। [[crystallinity]]

বাণিজ্যিকভাৱে উপলব্ধ থকা বা উপলব্ধ কিছুমান কোপলিমাৰ তলত তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে:
* PA6/66 DuPont Zytel
* PA6/6T BASF আল্ট্ৰামিড টি (6/6T কোপলিমাৰ)
* PA6I/6T DuPont Selar PA
* PA66/6T DuPont Zytel HTN
* PA12/MACMI EMS Grilamid TR

=== ব্লেণ্ডসমূহ ===

বেছিভাগ নাইলন পলিমাৰ ইটোৱে সিটোৰ সৈতে মিহলি হয় যাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। দুয়োটা পলিমাৰে ইটোৱে সিটোৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি যাদৃচ্ছিক কোপলিমাৰ গঠন কৰিব পাৰে।

=== স্ফটিকত্ব ===
সেইবোৰৰ স্ফটিকত্ব অনুসৰি, পলিমাইড হ'ব পাৰে:
* অৰ্ধ-স্ফটিক: [[crystal]]
** উচ্চ স্ফটিকীয়তা: PA46 আৰু PA66; 
** নিম্ন স্ফটিকত্ব: PAMXD6 m-xylylenediamine আৰু adipic acidৰপৰা নিৰ্মিত; 
* নিৰাকাৰ: হেক্সামিথেলেনেডিয়ামাইন আৰু আইছ'ফঠেলিক এচিডৰপৰা প্ৰস্তুত কৰা PA6I। [[Amorphous solid|amorphous]]

এই শ্ৰেণীবিভাজন অনুসৰি, উদাহৰণ স্বৰূপে, PA66 হৈছে এক আলিফেটিক অৰ্ধ-স্ফটিক হোমোপলিমাইড। 

== পাৰিপাৰ্শ্বিক প্ৰভাৱ[সম্পাদনা কৰক] ==


সকলো নাইলন জলবিশ্লেষণৰ প্ৰতি সংবেদনশীল, বিশেষকৈ শক্তিশালী এচিডৰদ্বাৰা, এক প্ৰতিক্ৰিয়া মূলতঃ সেইবোৰৰ সংশ্লেষণৰ বিপৰীত। এনেদৰে আক্ৰমণ কৰা নাইলন সামগ্ৰীৰ আণৱিক ওজন হ্ৰাস পায়, আৰু প্ৰভাবিত অঞ্চলবোৰত দ্ৰুতগতিত ফাট মেলে। নাইলনৰ নিম্ন সদস্য (যেনে নাইলন 6) উচ্চতৰ সদস্য যেনে নাইলন 12 তকৈ অধিক প্ৰভাবিত হয়। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে নাইলনৰ অংশবোৰ চালফিউৰিক এচিডৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি, যেনে সীহ-এচিড বেটাৰীত ব্যৱহাৰ কৰা ইলেক্ট্ৰলাইট। [[hydrolysis]] [[strong acid]] [[molecular weight]] [[sulfuric acid]] [[Lead–acid battery|lead–acid batteries]]

যেতিয়া সাঁচ দিয়া হয়, মল্ডিং মেচিনৰ বেৰেলত হাইড্ৰলাইচিছ প্ৰতিহত কৰিবলৈ নাইলন শুকুৱাব লাগে কিয়নো উচ্চ উষ্ণতাত পানীয়েও পলিমাৰ ধ্বংস কৰিব পাৰে। বিক্ৰিয়াটো ওপৰত দেখুওৱা হৈছে।  

কাৰ্পেট নিৰ্মাণত নাইলনৰ গড় সেউজগৃহ গেছ পদচিহ্ন প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 5.43 কিগ্ৰা&nbsp; কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ সমতুল্য বুলি অনুমান কৰা হৈছে, যেতিয়া ইউৰোপত উৎপাদন কৰা হয়। ই ইয়াক ঊণৰ দৰে প্ৰায় একে কাৰ্বন পদচিহ্ন প্ৰদান কৰে, কিন্তু অধিক স্থায়িত্বৰ সৈতে আৰু সেয়েহে সামগ্ৰিক কাৰ্বন পদচিহ্ন কম। [[GHG footprint|greenhouse gas footprint]] [[carbon footprint]] [[wool]]  

প্লাষ্টিকছইউৰোপৰদ্বাৰা প্ৰকাশিত তথ্যই নাইলন 66 ৰ বাবে প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 6.4 কিলোগ্ৰাম&nbsp; CO2 সমতুল্যৰ সেউজগৃহ গেছ পদচিহ্ন আৰু 138 kJ/kg শক্তি খৰচ সূচায়। নাইলনৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক প্ৰভাৱ বিবেচনা কৰোঁতে, ব্যৱহাৰৰ পৰ্যায়টো বিবেচনা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। [[GHG footprint|greenhouse gas footprint]]  

বিভিন্ন নাইলন জুইত ভাঙি যায় আৰু বিপদজনক ধোঁৱা সৃষ্টি কৰে, আৰু বিষাক্ত ধোঁৱা বা ছাই সৃষ্টি কৰে, সাধাৰণতে হাইড্ৰ'জেন চাইনাইড থাকে। নাইলনবোৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা উচ্চ শক্তি পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ দহন কৰাটো সাধাৰণতে ব্যয়-বহুল, সেয়েহে বেছিভাগ নাইলন আৱৰ্জনাৰ দ'মলৈ যায়, লাহে লাহে ক্ষয় হয়। পেলনীয়া নাইলন কাপোৰ পচিবলৈ 30-40 বছৰ লাগে। মাছ ধৰা জালৰ দৰে পেলনীয়া মাছ ধৰা সঁজুলিত ব্যৱহাৰ কৰা নাইলন সাগৰৰ ধ্বংসাৱশেষত অৰিহণা যোগায়। নাইলন এবিধ শক্তিশালী পলিমাৰ আৰু পুনৰ্ব্যৱহাৰৰ বাবে নিজকে ভালদৰে ধাৰ দিয়ে। বেছিভাগ নাইলন ৰেজিন ইনজেকচন মল্ডিং মেচিনত এটা বন্ধ লুপত পোনপটীয়াকৈ পুনৰ্ব্যৱহাৰ কৰা হয়, স্প্ৰু আৰু ৰানাৰবোৰ গ্ৰাইণ্ড কৰি আৰু সেইবোৰ মল্ডিং মেচিনে ব্যৱহাৰ কৰা ভাৰ্জিন গ্ৰেনুলৰ সৈতে মিহলি কৰি। [[hydrogen cyanide]] [[Incineration|Incinerating]] [[Sprue (manufacturing)|sprues]] {{efn|Typically 80 to 100% is sent to landfill or garbage dumps, while less than 18% are incinerated while recovering the energy. See       

নাইলনৰ পুনৰ্ব্যৱহাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অতি ব্যয়-বহুল আৰু কঠিন, সেয়েহে কিছুমান কোম্পানীয়ে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰে আনহাতে বেছিভাগেই তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীৰ বাবে সস্তীয়া, নতুনকৈ নিৰ্মিত প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ পক্ষপাতী হয়। ভেণ্ডেন ৰিচাইক্লিঙে নাইলন আৰু অন্যান্য পলিমাইড (পিএ) পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ইউকে, অষ্ট্ৰেলিয়া, হংকং, ইউএই, তুৰ্কী আৰু ফিনলেণ্ডত ইয়াৰ কাম আছে। [[Patagonia, Inc.|Patagonia]]    US clothing company [[Patagonia, Inc.|Patagonia]] has products containing recycled nylon and in the mid-2010s invested in Bureo, a company that recycles nylon from used fishing nets to use in sunglasses and skateboards. The Italian company Aquafil also has demonstrated recycling fishing nets lost in the ocean into apparel. 

নাইলন হৈছে আজিকালি আৱাসিক দলিচা উদ্যোগত আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় আঁহৰ প্ৰকাৰ। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইপিএ-য়ে অনুমান কৰিছে যে 2018 চনত 9.2% কাৰ্পেট ফাইবাৰ, বেকিং আৰু পেডিং পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, 17.8% আৱৰ্জনাৰপৰা শক্তি সুবিধাত দহন কৰা হৈছিল, আৰু 73% লেণ্ডফিলত পেলাই দিয়া হৈছিল। বিশ্বৰ কিছুমান বৃহৎ কাৰ্পেট আৰু ৰাগ কোম্পানীয়ে উদ্যোগটোৰ আগুৱাই যোৱাৰ পথ হিচাপে "ক্ৰেডল টু ক্ৰেডল"-অ-কুমাৰী সামগ্ৰীৰ পুনৰ ব্যৱহাৰক প্ৰচাৰ কৰি আছে। [[EPA]] [[waste-to-energy]] [[landfill]]        

== বৈশিষ্টসমূহ ==

সেইবোৰৰ গলন উষ্ণতাৰ ওপৰত, নাইলনৰ দৰে থাৰ্মোপ্লাষ্টিকবোৰ হৈছে নিৰাকাৰ কঠিন বা সান্দ্ৰ তৰল য'ত শৃংখলবোৰে প্ৰায় যাদৃচ্ছিক কুণ্ডলী নিৰ্ধাৰণ কৰে। টি.এম.-ৰ তলত, নিৰাকাৰ অঞ্চলবোৰ লেমেলাৰ স্ফটিক অঞ্চলৰ সৈতে সাল-সলনি হয়। নিৰাকাৰ অঞ্চলবোৰে স্থিতিস্থাপকতা অৰিহণা যোগায়, আৰু স্ফটিক অঞ্চলবোৰে শক্তি আৰু কঠিনতা অৰিহণা যোগায়। প্লেনাৰ এমাইড (-CO-NH-) গোটবোৰ অতি মেৰু, সেয়েহে নাইলনে কাষৰীয়া সূতাবোৰৰ মাজত একাধিক হাইড্ৰ'জেন বন্ধন গঠন কৰে। যিহেতু নাইলনৰ মেৰুদণ্ড ইমান নিয়মীয়া আৰু প্ৰতিসম, বিশেষকৈ যদি সকলো এমাইড বান্ধোন "ট্ৰান্স" বিন্যাসত থাকে, নাইলনৰ প্ৰায়ে উচ্চ স্ফটিকত্ব থাকে আৰু উৎকৃষ্ট আঁহ তৈয়াৰ কৰে। স্ফটিকত্বৰ পৰিমাণ গঠনৰ বিৱৰণৰ ওপৰত, লগতে নাইলনৰপ্ৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। [[glass transition temperature|melting temperatures]] [[thermoplastic]] [[amorphous solid]] [[fluid]] [[random coil]] [[lamellae (materials)|lamellar]] [[crystal]] [[Plane (geometry)|planar]] [[chemical polarity|polar]] [[hydrogen bond]] [[geometric isomerism|*trans* configuration]] 



নাইলন&nbsp; 66 ৰ চুবুৰীয়া পেপটাইড বান্ধোনৰ সৈতে যথেষ্ট দৈৰ্ঘ্যৰ বাবে ঠিক ছয় আৰু চাৰিটা কাৰ্বনৰ সমন্বিত পৃথক্কৰণত একাধিক সমান্তৰাল সূতা থাকিব পাৰে, সেয়েহে কাৰ্বনাইল অক্সিজেন আৰু এমাইড হাইড্ৰ'জেনবোৰে বাধা অবিহনে বাৰে বাৰে আন্তঃশৃংখল হাইড্ৰজেন বান্ধোন গঠন কৰিব পাৰে (বিপৰীত চিত্ৰটো চাওক)। নাইলন&nbsp; 510 ত পাঁচ আৰু আঠটা কাৰ্বনৰ সমন্বিত সঞ্চালন থাকিব পাৰে। এনেদৰে সমান্তৰাল (কিন্তু বিপৰীত নহয়) সূতাবোৰে সম্প্ৰসাৰিত, অখণ্ড, বহু-শৃংখল β-প্লিটেড শ্বীটত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, প্ৰাকৃতিক ৰেচমৰ ফাইব্ৰইন আৰু পাখিত থকা β-কেৰাটিনৰ দৰে এক শক্তিশালী আৰু কঠিন অতিআণৱিক গাঁথনি। (প্ৰ'টিনত কেৱল এটা এমিন' এচিড থাকে α-কাৰ্বন পৃথক কৰা ক্ৰমিক -CO-NH- গোট। নাইলন&nbsp; 6-এ মিশ্ৰিত দিশৰ সৈতে নিৰৱচ্ছিন্ন H-বান্ধযুক্ত শ্বীট গঠন কৰিব, কিন্তু β-শ্বীট কোঁচ খোৱা কিছু পৃথক। প্ৰতিটো এলকেন হাইড্ৰ'কাৰ্বন শৃংখলৰ ত্ৰিমাত্ৰিক স্বভাৱ একক বান্ধোন কাৰ্বন পৰমাণুৰ ১০৯.৪৭° চতুৰ্ভুজ বান্ধোনৰ ঘূৰ্ণনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। [[carbonyl]] [[oxygen]] [[hydrogen]] [[beta sheet|β-pleated sheets]] [[keratin#Molecular biology and biochemistry|silk fibroin]] [[keratin|β-keratins]] [[feather]] [[hydrogen bond|H-bonded]] [[alkane]] [[hydrocarbon chain]] [[rotation]] [[alkane#Molecular geometry|tetrahedral]]

যেতিয়া এটা উদ্যোগৰ স্পিনাৰেটৰ ছিদ্ৰৰ জৰিয়তে আঁহলৈ বাহিৰ কৰা হয়, তেতিয়া সান্দ্ৰ প্ৰৱাহৰ বাবে ব্যক্তিগত পলিমাৰ শৃংখলবোৰ সংৰেখিত হোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে। যদি পিছত শীতল অংকনৰ অধীন কৰা হয়, আঁহবোৰ অধিক সংৰেখিত হয়, যাৰ ফলত সেইবোৰৰ স্ফটিকত্ব বৃদ্ধি হয়, আৰু পদাৰ্থটোৱে অতিৰিক্ত টান শক্তি লাভ কৰে। দৰাচলতে, নাইলনৰ আঁহবোৰ প্ৰায়ে উচ্চ গতিত গৰম ৰোল ব্যৱহাৰ কৰি টানি অনা হয়। [[extrusion|extruded]] [[Spinneret (polymers)|spinneret]] [[viscosity|viscous]] [[rheology|flow]] [[cold drawing]] [[tensile strength]]  

ব্লক নাইলন কম স্ফটিক হোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে, গঠনৰ সময়ত কটাৰ চাপৰ ফলত পৃষ্ঠৰ ওচৰৰ বাহিৰে। নাইলন পৰিষ্কাৰ আৰু বৰ্ণহীন, বা গাখীৰৰ দৰে, কিন্তু সহজে ৰং কৰিব পাৰি। মাল্টিষ্ট্ৰেণ্ডেড নাইলন ৰছী আৰু ৰছী পিছল আৰু খোল খোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে। ইয়াক প্ৰতিহত কৰিবলৈ মুৰবোৰ গলাব পাৰি আৰু তাপৰ উৎস যেনে শিখা বা ইলেক্ট্ৰডৰ সৈতে একত্ৰিত কৰিব পাৰি। [[Shear (fluid)|shearing]] [[stress (physics)|stresses]] [[color]] [[dye]] [[melting|melted]] [[flame]] [[electrode]]

নাইলনবোৰ হাইগ্ৰোস্কোপিক আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক আৰ্দ্ৰতাৰ এক কাৰ্য হিচাপে আৰ্দ্ৰতা শোষণ বা নিষ্ক্ৰিয় কৰে। আৰ্দ্ৰতাৰ পৰিমাণৰ তাৰতম্যই পলিমাৰৰ ওপৰত কেইবাটাও প্ৰভাৱ পেলায়। প্ৰথমতে, আকাৰ সলনি হ'ব, কিন্তু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আৰ্দ্ৰতাই প্লাষ্টিচাইজাৰ হিচাপে কাম কৰে, গ্লাছ ট্ৰেনজিচন তাপমাত্ৰা (*T*g) হ্ৰাস কৰে, আৰু ফলস্বৰূপে ইলাষ্টিক মডুলাছ *T''g ৰ তলৰ উষ্ণতাত থাকে glass transition temperature  

শুকাই গ'লে, পলিয়ামাইড হৈছে এক ভাল বৈদ্যুতিক ইনচুলেটৰ। অৱশ্যে, পলিমাইড হাইগ্ৰোস্কোপিক। পানীৰ শোষণে পদাৰ্থৰ কিছুমান গুণাগুণ যেনে ইয়াৰ বৈদ্যুতিক ৰোধ সলনি কৰিব। ঊণ বা কপাহতকৈ নাইলন কম শোষণকাৰী। hygroscopic electrical resistance

নাইলন 66-ৰ চাৰিত্ৰিক বিশেষত্ববোৰৰ ভিতৰত আছে:
* প্লীট আৰু ভাঁজ উচ্চ উষ্ণতাত তাপ-ছেট কৰিব পাৰি
* অধিক সংকুচিত আণৱিক গঠন[সম্পাদনা কৰক]
* উন্নত ক্ষয়ৰ বৈশিষ্ট্য; উন্নত সূৰ্যৰ ৰশ্মি প্ৰতিৰোধ
* কোমল "হাত"
* উচ্চ গলনাংক ()
* উৎকৃষ্ট ৰঙীনতা
* উৎকৃষ্ট ঘৰ্ষণ প্ৰতিৰোধ

আনহাতে, নাইলন 6 ৰং কৰিবলৈ সহজ, অধিক সহজে ম্লান হৈ যায়; ইয়াৰ উচ্চতৰ প্ৰভাৱ প্ৰতিৰোধ, অধিক দ্ৰুত আৰ্দ্ৰতা অৱশোষণ, অধিক স্থিতিস্থাপকতা, আৰু স্থিতিস্থাপক পুনৰুদ্ধাৰ আছে। 
* উজ্জ্বলতাৰ তাৰতম্য: নাইলনৰ অতি উজ্জ্বল, অৰ্ধ-উজ্জ্বল বা নিস্তেজ হোৱাৰ ক্ষমতা আছে। 
* স্থায়িত্ব: ইয়াৰ উচ্চ টানচিটি ফাইবাৰবোৰ চিটবেল্ট, টায়াৰ কৰ্ড, বেলিষ্টিক কাপোৰ, আৰু অন্যান্য ব্যৱহাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 
* উচ্চ দৈৰ্ঘ্য
* উৎকৃষ্ট ঘৰ্ষণ প্ৰতিৰোধ
* যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক (নাইলন কাপোৰবোৰ তাপ-ছেট)
* সহজে যত্ন লোৱা পোছাকৰ বাবে পথ প্ৰশস্ত কৰে
* কীট-পতংগ, ভেঁকুৰ, জন্তু, লগতে ভেঁকুৰ, ভেঁকুৰ, পচা, আৰু বহুতো ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ প্ৰতি উচ্চ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা
* কাৰ্পেট আৰু নাইলনৰ ষ্টকিংত ব্যৱহৃত
* জ্বলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে গলি যায়
* বহুতো সামৰিক প্ৰয়োগত ব্যৱহাৰ কৰা হয়
* ভাল নিৰ্দিষ্ট শক্তি specific strength
* অৱলোহিত ৰশ্মিৰপৰা স্বচ্ছ (−12&nbsp; dB)

নাইলনৰ পোছাক কপাহী আৰু ৰেয়নতকৈ কম জ্বলনশীল হয়, কিন্তু নাইলনৰ আঁহবোৰ গলি যাব পাৰে আৰু ছালত লাগি ধৰিব পাৰে।

## ব্যৱহাৰ

১৯৩৮ চনত নাইলন-ব্ৰিষ্টল্ড টুথব্ৰাছত নাইলন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাণিজ্যিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, তাৰ পিছত মহিলাৰ ষ্টকিংছ বা "নাইলন"ত অধিক বিখ্যাতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল যাক ১৯৩৯ চনৰ নিউয়ৰ্ক ৱৰ্ল্ড ফেয়াৰত দেখুওৱা হৈছিল আৰু ১৯৪০ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাণিজ্যিকভাৱে বিক্ৰী কৰা হৈছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ নাটকীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছিল, যেতিয়া কাপোৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাটকীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছিল। bristle toothbrush stocking nylons 1939 New York World's Fair

### আঁহ

বিল পিটেনড্ৰেইগ, ডুপণ্ট আৰু অন্যান্য ব্যক্তি আৰু নিগমবোৰে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ প্ৰথম কেইমাহমানত এছিয়ান ৰেচম আৰু ভাং সলনি পেৰাচুটত নাইলনৰ সলনি কৰাৰ উপায় বিচাৰি উলিয়াবলৈ নিষ্ঠাৰে কাম কৰিছিল। ইয়াক টায়াৰ, তম্বু, ৰছী, পঞ্চো আৰু অন্যান্য সামৰিক সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিবলৈও ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। আনকি ইয়াক আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মুদ্ৰাৰ বাবে এক উচ্চ শ্ৰেণীৰ কাগজ উৎপাদনতো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। যুদ্ধৰ আৰম্ভণিতে, কপাহৰ ব্যৱহাৰ আৰু নিৰ্মিত সকলো আঁহৰ 80% তকৈ অধিক আছিল, আৰু বাকীবোৰৰ প্ৰায় সকলোবোৰৰ বাবে ঊলৰ আঁহ আছিল। ১৯৪৫ চনৰ আগষ্ট মাহলৈ, কপাহৰ ব্যয়ত নিৰ্মিত আঁহবোৰে ২৫% বজাৰৰ অংশ লৈছিল। যুদ্ধৰ পিছত, ৰেচম আৰু নাইলন দুয়োটাৰ নাটনিৰ বাবে, কেতিয়াবা কাপোৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ নাইলন পেৰাচুট সামগ্ৰী পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। DuPont silk hemp tire tent rope poncho military currency cotton wool  

নাইলন ৬ আৰু ৬৬ আঁহ কাৰ্পেট নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। carpet

নাইলন হৈছে টায়াৰ কৰ্ডত ব্যৱহৃত একপ্ৰকাৰৰ আঁহ। হাৰ্মান ই. শ্ৰোডাৰে টায়াৰত নাইলনৰ প্ৰয়োগৰ অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছিল। tire cord Herman E. Schroeder

### সাঁচ আৰু ৰেজিন

অটোমোবাইল উদ্যোগত বিশেষকৈ ইঞ্জিন কম্পাৰ্টমেণ্টত নাইলন ৰেজিন বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

ম'ল্ডেড নাইলন চুলিৰ ফণি আৰু যান্ত্ৰিক অংশ যেনে মেচিন স্ক্ৰু, গিয়েৰ, গাস্কেট আৰু অন্যান্য নিম্নৰপৰা মজলীয়া চাপৰ উপাদানত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অভিযান্ত্ৰিক-গ্ৰেড নাইলন এক্সট্ৰুচন, কাষ্টিং আৰু ইঞ্জেক্সন মল্ডিঙৰদ্বাৰা সংসাধিত কৰা হয়। প্ৰকাৰ 6,6 নাইলন 101 হৈছে নাইলনৰ আটাইতকৈ সাধাৰণ বাণিজ্যিক গ্ৰেড, আৰু নাইলন 6 হৈছে মল্ডেড নাইলনৰ আটাইতকৈ সাধাৰণ বাণিজ্যিক গ্ৰেড। স্পাজাৰ আদিৰ দৰে সঁজুলিত ব্যৱহাৰৰ বাবে, নাইলন কাঁচ ভৰ্তি প্ৰকাৰত উপলব্ধ যি গাঁথনিগত আৰু প্ৰভাৱ শক্তি আৰু কঠিনতা বৃদ্ধি কৰে, আৰু মলিবডেনাম ডাইছালফাইড ভৰ্তি প্ৰকাৰ যি লুব্ৰিচিটি বৃদ্ধি কৰে। নাইলনক যৌগিক পদাৰ্থত মেট্ৰিক্স পদাৰ্থ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, গ্লাছ বা কাৰ্বন ফাইবাৰৰ দৰে শক্তিশালী আঁহৰ সৈতে; এনে সংমিশ্ৰণৰ ঘনত্ব বিশুদ্ধ নাইলনতকৈ অধিক। ইঞ্জিনৰ কাষৰ গাড়ীৰ উপাদানবোৰত এনে থাৰ্মোপ্লাষ্টিক মিশ্ৰণ (25% ৰপৰা 30% গ্লাছ ফাইবাৰ) সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যেনে ইনটেক মেনিফোল্ড, য'ত এনে সামগ্ৰীৰ ভাল তাপ প্ৰতিৰোধে তেওঁলোকক ধাতুৰ প্ৰতিযোগী কৰি তোলে। mechanical machine screw gear extrusion casting injection molding spudger glass-filled variants molybdenum disulfide lubricity composite material density {{Cite web|url=https://www.espemfg.com/nylon-machining-fabrication.html|title=Nylon Machining & Fabrication            

ৰেমিংটন নাইলন ৬৬ ৰাইফলৰ ষ্টক তৈয়াৰ কৰিবলৈ নাইলন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। আধুনিক গ্লক পিষ্টলৰ ফ্ৰেমটো নাইলন কম্পোজিটেৰে নিৰ্মিত। Remington Nylon 66 Glock    

### খাদ্য পেকেজিং

নাইলন ৰেজিনবোৰ খাদ্য পেকেজিং ফিল্মৰ উপাদান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় য'ত অক্সিজেন প্ৰতিবন্ধকৰ প্ৰয়োজন হয়। নাইলনৰ উচ্চ উষ্ণতা প্ৰতিৰোধীয়ে ইয়াক অভেন বেগৰ বাবে উপযোগী কৰি তোলে। meat sausage    Some of the terpolymers based upon nylon are used every day in packaging. Nylon has been used for meat wrappings and sausage sheaths. 

### ফিলামেণ্ট

নাইলন ফিলামেণ্ট মুখ্যতঃ ব্ৰাছত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বিশেষকৈ টুথব্ৰাছ আৰু ষ্ট্ৰিং ট্ৰিমাৰত। এইবোৰক মাছ ধৰা শাৰীত মনোফিলামেণ্ট হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নাইলন 610 আৰু 612 হৈছে ফিলামেণ্টৰ বাবে আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহৃত পলিমাৰ। string trimmer fishing line  

ইয়াৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যই ইয়াক এডিটিভ নিৰ্মাণত সামগ্ৰী হিচাপে অতি উপযোগী কৰি তোলে; বিশেষকৈ, উপভোক্তা আৰু পেছাদাৰী গ্ৰেডৰ ফিউজড ডিপ'জিচন মডেলিং 3D প্ৰিণ্টাৰত ফিলামেণ্ট হিচাপে। additive manufacturing fused deposition modeling

### অন্যান্য ৰূপ[সম্পাদনা কৰক]

নাইলন ৰেজিনবোৰ ৰড, টিউব আৰু শ্বীটত এক্সট্ৰুড কৰিব পাৰি।

নাইলন পাউডাৰ ধাতুৰ আৱৰণ পাউডাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নাইলন ১১ আৰু নাইলন ১২ আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহৃত। Nylon 11 

১৯৪০-ৰ দশকৰ মাজভাগত, ক্লাছিকেল গীটাৰবাদক আন্দ্ৰেছ ছেগ'ভিয়াই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত ভাল গীটাৰৰ তাঁৰৰ অভাৱৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল, বিশেষকৈ তেওঁৰ প্ৰিয় পিৰাষ্ট্ৰো কেটগাট ষ্ট্ৰিং, ব্ৰিটিছ দূতাবাসৰ জেনেৰেল লিণ্ডেমেনকে ধৰি কেইবাজনো বিদেশী কূটনীতিবিদৰ আগত উল্লেখ কৰিছিল। এমাহ পিছত, জেনেৰেলে ছেগ'ভিয়াক কিছুমান নাইলনৰ তাঁৰ উপহাৰ দিছিল যিবোৰ তেওঁ ডুপণ্ট পৰিয়ালৰ কেইজনমান সদস্যৰ জৰিয়তে লাভ কৰিছিল। ছেগ'ভিয়াই দেখিলে যে যদিও তাঁৰবোৰে এক স্পষ্ট শব্দ উৎপন্ন কৰে, তথাপি সেইবোৰৰ এক ক্ষীণ ধাতৱ টিম্বাৰ আছিল যাক তেওঁ আঁতৰ কৰিব পাৰি বুলি আশা কৰিছিল। ১৯৪৪ চনৰ জানুৱাৰী মাহত নিউয়ৰ্কৰ ওলগা কোৱেলহোৱে মঞ্চত নাইলনৰ তাঁৰবোৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল। ১৯৪৬ চনত, ছেগভিয়া আৰু ষ্ট্ৰিং নিৰ্মাতা এলবাৰ্ট অগাষ্টিনক তেওঁলোকৰ পাৰস্পৰিক বন্ধু, গীটাৰ ৰিভিউৰ সম্পাদক ভ্লাদিমিৰ বব্ৰিয়ে পৰিচয় কৰাই দিছিল। ছেগোভিয়াৰ আগ্ৰহ আৰু অগাষ্টিনৰ অতীতৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, তেওঁলোকে নাইলনৰ তাঁৰৰ বিকাশ অব্যাহত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। এই ধাৰণাটোৰ প্ৰতি সন্দেহ থকা ডুপণ্টে নাইলন যোগান ধৰিবলৈ সন্মত হৈছিল যদি অগাষ্টিনে প্ৰকৃত তাঁৰবোৰ বিকশিত আৰু উৎপাদন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। তিনি বছৰৰ বিকাশৰ পিছত, অগাষ্টিনে এডাল নাইলনৰ প্ৰথম তাঁৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যাৰ গুণাগুণে ডুপণ্টৰ উপৰি ছেগোভিয়াকে ধৰি গীটাৰবাদকসকলক প্ৰভাবিত কৰিছিল। অৱশ্যে আঘাতৰ তাঁৰবোৰ অধিক সমস্যাযুক্ত আছিল। অৱশেষত, অৱশ্যে, বিভিন্নপ্ৰকাৰৰ ধাতু আৰু মসৃণ আৰু পলিছিং কৌশলৰ সৈতে পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত, অগাষ্টিনে উচ্চ মানদণ্ডৰ নাইলন ঘাঁৰ তাঁৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। Andrés Segovia catgut timbre Albert Augustine    

## লগতে চাওক

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

## টোকাসমূহ

## তথ্যসূত্ৰ[সম্পাদনা কৰক]

## অধিক পঢ়ক
* 
* 
* 

## বাহ্যিক সংযোগসমূহ

* 
* পলিমাইড নাইলন প্লাষ্টিক
* জোচেফ এক্স লাবভস্কি নাইলন ফটোগ্ৰাফ আৰু এফেমেৰাৰ সংগ্ৰহ বিজ্ঞান ইতিহাস প্ৰতিষ্ঠান ডিজিটেল সংগ্ৰহ। (ডুপণ্টত নাইলনৰ বিকাশ আৰু উৎপাদনৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত ৱালেছ কেৰাথাৰ্ছৰ এজন পৰীক্ষাগাৰৰ সহায়ক জোচেফ এক্স লাবভস্কিয়ে সংগ্ৰহ কৰা নাইলন সম্পৰ্কীয় ফটোগ্ৰাফ আৰু এফেমেৰাৰ উচ্চ-ৰিজলিউশ্বন স্কেন)। Science History Institute